332 



Mittheilungen. 



Ueber Wolframstahl. 



(Aus dem Königl. Universitätslaboratoriuni zu Halle.) 

 Durch Herrn Hüttenmeister Zinken wurden mir mehrere 

 Sorten Wolframstahl zur Untersuchung überwiesen , deren Re- 

 sultate ich hier in der Kürze mittheile. Da anfangs nur der 

 Wolframgehalt interessirte , so wurde nur dieser bestimmt , weil 

 aber später zwei Sorten als Material zur Herstellung einiger 

 Magnete zu physikalischen Versuchen dienen sollten , so_ erschien 

 eine Bestimmung sämmtlicher Bestandtheile wünsch enswerth. 



Bei allen Proben wurde auf einen möglicherweise vorhan- 

 denen Gehalt an Silicium Rücksicht genommen, indem die Auf- 

 lösung der Stahlproben in Königswasser im Wasserbade zur 

 Trockne gebracht wurde um die gebildete Kieselsäure unlöslich 

 zu machen. Jedoch wurde nur bei einer Analyse eine unendlich 

 kleine Menge gefunden , die möglicherweise auf einer ungenauen 

 Filteraschengewichtsbestimmung beruhen kann, da die das Ge- 

 wicht der berechneten Menge Filterasche übersteigende Quantität 

 Kieselsäure auf Silicium berechnet noch nicht ein Hundertstel 

 Procent ausmachte. 



Die Wolframbestimmung wurde in den beiden ersten Fäl- 

 len in der Weise ausgeführt, dass die Lösung in Königswasser 

 nach Abdampfung zur Trockne und darauf folgendes Aufnehmen 

 des gebildeten Eisenoxydsalzes in salzsäurehaltigem Wasser durch 

 Filtration von der abgeschiednen Wolframsäure und vermutheten 

 Kieselsäure geschieden wurde. Zur Trennung der beiden Säuren 

 wurde der auf dem Filter befindliche Rückstand mit erwärmter 

 Ammoniakflüssigkeit übergössen. Aus der so erhaltenen Lösung 

 des wolframsauren Ammoniak wurde jedoch die Säure nicht für 

 sich bestimmt, sondern dieselbe mit der noch Spuren Schwefel- 

 wolframs haltenden Flüssigkeit vereinigt, aus der das Eisen durch 

 Ammoniak und Schwefelammonium abgeschieden war, im Was- 

 serbade zur Trockne gebracht und nach vorsichtigem Verjagen 

 der Ammoniaksalze durch anhaltendes Glühen im Platintiegel 

 alles Wolfram im Wolframsäure verwandelt. 



1) 1,2503 grm. Wolframstahl aus der Stahlfabrik von Ja- 

 cob in Wien gaben, 0,0163 grm. WO 3 entsprechend 0,01293 

 grm. = 1,03 prc. Wolfram. 



2) 3,7465 grm. Wolframstahl aus der Bochumer Fabrik 

 gaben, 0,1342 grm. WO 3 , entsprechend 0,1064 grm. = 2,84 prc. 

 Wolfram. 



Zur directen Bestimmung sämmtlicher Bestandtheile der 

 letzteren Stahlsorte wurden jedesmal je zwei Proben der Analyse 

 unterworfen, indem die eine in Königswasser gelöst zur Bestim- 



